APPLICATIONS DES ACIERS AU NICKEL. 273 



Valeur absolue du module d'' élasticité des aciers au 

 nickel. — Les expériences relatives à la valeur abso- 

 lue du module, faites depuis l'époque de mes premières 

 publications, ont confirmé les conclusions déjà tirées 

 tout en me permettant de les étendre. Ainsi l'étude 

 d'une barre contenant 70 7o d^ nickel a montré que le 

 module de cet alliage est égala 19,8 tonnes par mm'. 

 La courbe restée autrefois indécise pour toute la por- 

 tion comprise entre 50 et 100 "/, de Ni a pu ainsi être 

 tracée avec sécurité. 



On a confirmé aussi qu'une addition de chrome élève 

 le module, au moins jusqu'à 50 V» de nickel (limite 

 des expériences); mais l'efïet va sans doute en s'atté- 

 nuant pour des teneurs plus élevée, car il est insensi- 

 ble pour le nickel pur. 



L'effet de l'écrouissage étudié seulement pour l'in- 

 var, est d'élever un peu le module ; ainsi, tandis que la 

 moyenne trouvée pour 13 échantillons d'invar non 

 écrouis avait donné 14,9. des expériences faites sur 

 une tige de 12""" fortement écrouie par un étirage à 

 froid, ont donné en moyenne 15,4 tonnes par mm*. 



J'ai précédemment fait ressortir l'effet produit sur 

 les alliages irréversibles par la transformation qui s'ef- 

 fectue aux températures basses ; une barre d'un alliage 

 contenant 24 7o f^^ nickel avait, à l'état non magnéti- 

 tique, un module égal à 19,3 tonnes par mm% tandis 

 qu'après un refroidissement à — 60°, le module s'était 

 abaissé à 17,4. Cet abaissement est d'autant plus re- 

 marquable qu'il est accompagné d'un recul considéra- 

 ble de la limite élastique ; ainsi, tandis que, dans l'alliage 

 non magnétique, de petites déformations laissent un ré- 

 sidu permanent, l'alliage rendu magnétique par le re- 



